22 
Kurt Overbeck. 
hervor, dass nicht das Borax das Eisen aus dem Tontiegel heraus¬ 
holt, ' sondern dass das flüssige Metall es selbst schon tut. Die 
Wirkung des Borax besteht somit offenbar allein darin, den 
Einfluss des von dem flüssigen Metall aus dem Tontiegel heraus¬ 
geholten Eisens in der Legierung gewissermassen zu stärken. 
Aus den späteren Untersuchungen wird ein solcher Einfluss dann 
noch klarer. Unsere letzte Hypothese war also hiermit bewiesen. 
Eine Frage lag jetzt äusserst nahe, nämlich, ob ein ähnlicher 
Einfluss des Bor vielleicht schon anderweitig beobachtet worden 
sei, und in der Tat zeigt das Bor bei den Häuslerschen 
Legierungen ähnliche Eigenschaften. Tritt nämlich zu den Kupfer- 
Manganlegierungen Bor hinzu, so wird die Magnetisierbarkeit 
bedeutend verstärkt und dieser Umstand gerade spricht für die 
Richtigkeit unserer Hypothese. Doch nicht allein das Bor, sondern 
auch Aluminium, Arsen, Antimon, Wismut und Zinn üben den 
verstärkenden Einfluss bei den Häuslerschen Legierungen aus. 
Hatten wir es hier mit denselben Eigenschaften zu tun, so musste 
sich das Bor auch durch eins der anderen ersetzen lassen. Es 
wurde das Aluminium gewählt. 
c) Messing mit Aluminium. 
Das Aluminium an sich ist paramagnetisch. Sein Mag¬ 
net i s i e rungskoeffizient beträgt nach Kohlrausch und Landolt 
-f- 1,8 • 10 ~ 6 aut* das Volumen bezogen, hält also dem von Messing, 
dessen x = — 1,4 • 10~ 6 nach der vereinfachten Formel aus¬ 
gerechnet worden ist, ungefähr die Wage. Da es aber ein 
bedeutend geringeres spezifisches Gewicht besitzt und ausserdem 
doch nur zu dem Eisen hinzukommen sollte, so durfte man nur 
wenig Gewichtsprozente . nehmen, wenn man nicht rein para- 
magnetische Legierungen erzielen wollte. Es wurden daher immer 
höchstens nur 3 % A 1 hinzugesetzt und vier Güsse von 50 ö /oigem 
Messing in den verschiedenen Tiegeln gemacht. Der erste (c 1) 
wurde im Porzellantiegel geschmolzen. Da das Porzellan ja gar 
kein Eisen enthält, so war Diamagnetismus zu erwarten und in 
der Tat zeigte er einen Ausschlag von — 100. 
Zwei Güsse wurden im Tontiegel geschmolzen. Beim ersten 
(c 2) wurden nur 2fl/ä % Aluminium hinzugesetzt, beim zweiten 
(e 3) wieder 3 %• Beide zeigten den erwarteten Metamagnetismus 
und zwar der erste: 
162 
